ENCICLOPEDIA DOMESTICA 
313 
le» bocabajo sobro el fuego, para evitar quo se 
rompan. ' • » 
El hornillo mas propio para preparar los fun¬ 
dentes es una estufa aloman» ordinaria'do 18 á 
28 pulgadas en cuadro por dentro do la obra, cu¬ 
bierto todo el rodedor desdo el rejado basta arri¬ 
ba (á excepción del orificio do la puerta, por 
donde se puede introducir una mufla si os nece¬ 
sario), de ladrillos refractarios trabados con aroi- 
11a. El tubo do esta estufa se introduce en la pa¬ 
red posterior cerca do la cobertera, la que puede 
quitarse por medio de puños, y tiene en medio, 
un agujero redondo cubierto con un tapón, por 
esta abertura so introduce el crisol: quo debe en¬ 
trar hasta el borde,-y descansar sobre un pedazo 
do ladrillo-refractario puesto de plano sobre el re¬ 
jado. El combustible empleado es una mezcla 
de carbón y do coko, en lugar do carbón solo. 
Se monean con una barra de acoro las materias 
oontenidaB on el crisol. 
N° 1. Minio. 8 partes on peso. 
Borrax caloinado 1 .. 1£ 
Bcdernal pulverizado 2 
Vidrio blanco ó flint- 
glass. G 
N® 2. Flint-glass.. ...... 10 
Arsénico... 1 - 
Ffitro. 1 
N 5 3. Minio. 1 
Flint-glass. 3 
N° d. Minio. 9 ^ 
Borrax orudo....... 5Í 
b lint— glass. 8 
N? 5- Flint-glass. 6 
Fundente n<> 2 . .... 4 • 
Minio.. g 
Bien fundidos los-flujos, so' eoban sobro uno 
piedra lisa, humedecida de antemano con una 
esponja, ó en una especie do vacía llena de agua 
pura. So Becan en seguida, se pulverizan en un 
mortero de porcelana, y se conservan en vasos 
tapados para emplearlos cuando se neeesitcn. 
Esmaltes amarillos. 
Minio ocho partes; óxido de antimonio y óxi¬ 
do do estaño blanco, do cada uno una parte. 
So mezolan bien estos ingredientes en un mor¬ 
tero do porcelana, y después do colocarlos deba¬ 
jo do la mufla sobre un pedazo de ladrillo, so ca¬ 
lientan gradualmente basta el rojo, dejándole^ 
después enfriar. 
Se toma de esta mezcla una parto y del fun¬ 
dente número 4 una y media, y so pulverizan al 
agua para el uso. 1 
Variándolas proporciones del minio y antimonio, 
se obtienen diferentes matices. 
O ir o amanillo. 
Se toman tres partes en peso do plomo en 
plancha y una do estaño fino y so funden en una 
cuchara do hierro ó on una cápsula; se quita la 
costra que se forma en la superficie por un efec¬ 
to de la oxidación, y cuando se haya producido 
una cantidad suficiente, se colocará debajo de 
la mufla, exponiéndola á un fuego moderado pa¬ 
ra calcinar ú oxidar completamente, todas las 
porciones quo quedan en el estado metálico. So 
mezclan sicto partes y media do esta materia eon 
una de óxido'de antimonio y otro tanto de litar- 
girio, y se calientan debajo de la mufla para que 
los ingredientes se liguen bien unos con otros, 
pero sin que entren en completa fusión. Para 
este amarillo so emplea el fundente indicado pa¬ 
ra el anterior. ** 
Anaranjado. 
N ° 6< ^dento n° 2..... 10 
Minio.. 4 
Fcdarnal pulveriza¬ 
do. 
N 9 7. Fundente n 9 4 . 6 
Lolcotar 6 sulfato do 
“ierro calcinado.. 
N 9 8. Minio. # _ _ 0 
Borras crudo. 4 
1 odernal pulveriza¬ 
do.. 2 
Se muelen en un mortero clooo partes do mi¬ 
nio, una de sulfato do hierro rojo, cuatro de óxido 
de antimonio y tres de pedernal pulverizado; se 
calientan ai grado neoesario para que se opero 
la amalgama, evitando la fusión completa; se to¬ 
ma una parto do esta mezcla y dos y media del 
fundente número 7, y despuás de pulverizado 
todo se conserva para el uso. 
Rojo subido. 
A una parto do sulfato de hierro calcinado y 
subido, se añaden tres do fundente número 7, y 
se reducen á polvo. 
1 Para que dó e j borrax un polvo 5 ' b'anco y ueoo, de¬ 
berá (¡alomarse en un oriso!, do ouya capacidad no ooupa- 
rá m as quo un teroio, porque en esta oporaoion so liiñoba 
muchísimo. 
. Rojo claro. 
Una parto de sulfato de hierro rojo, tres do 
fundente número lj y una y media de plomo- ^ 
pulverizan después. 80 
